— 57 — 



— , Über das Verhalten und die Natur der nur mit Al- 

 kali geschmolzenen Gläser. (Ebenda. CCXVIIL 47.) 



Von den Resultaten der in diesen Arbeiten niedergelegten chemisch- 

 technischen Untersuchungen bieten die nachstehend angeführten auch einiges 

 petrographisches Interesse. 



Alle Gläser sind erstarrte Lösungen von Kieselsäure, Metallen, Metall- 

 oxyden in einem bestimmten, nach festen Verhältnissen constituirten Sili- 

 kate. — Von Metallen lösen sich Gold, Kupfer, Silber, Blei, von Oxyden 

 Chromoxyd, Thonerde, Eisenoxyd, Zinnoxyd, von Salzen die der Schwefel- 

 säure, Phosphorsäure und des Fluoraluminiums im Glase auf, und scheiden 

 sich bei grösseren Mengen unter Umständen wieder krystallinisch aus. Auch 

 Kieselsäure kann vom Glas aufgenommen und wieder krystallinisch aus- 

 geschieden werden. Ein Glas (200 Th. Sand, 150 — 50 Th. kohlensaures 

 Kalium) wurde durch sehr langsames Abkühlen fast vollständig entglast 

 und liess bereits mit unbewaffnetem Auge in einer farblosen Glasmasse 

 zahlreiche sechseckige Krystalloide erkennen, die aus einzelnen nadeiförmi- 

 gen Krystallen Wavellit-artig gebildet erschienen ; jedoch konnten auch 

 bei Anwendung der stärksten Vergrösserungen deutliche Krystallformen 

 nicht constatirt werden. Wurden diese Gläser durch Salzsäure zersetzt und 

 die abgeschiedene gallertartige Kieselsäure von Natriumcarbonat aufgelöst, 

 so blieb stets ein krystallinischer Rückstand übrig, der aus reiner Kiesel- 

 säure bestand. 



Schwefel wird gleichfalls vom Glase aufgenommen, es tritt aber eine 

 (gelbe bis braunrothe) Färbung des Glases nur bei Gläsern gewisser Zu- 

 sammensetzung ein, d. h. bei einem gewissen Verhältniss zwischen Kiesel- 

 säure und Basis. Da die Färbung durch Schwefel auf einer Bildung von 

 Schwefelalkalien beruht, so müssen bei durch Schwefel gelb gefärbten Glä- 

 sern Alkalien zur Bildung von Schwefelalkalien frei vorhanden sein, in den 

 ungefärbten nicht: Es besteht also ein Neutralitätspunkt, diesseits dessen 

 die Färbung beginnt, jenseits dessen sie ausgeschlossen ist, er entspricht 

 dem Aequivalentverhältniss von 1 Basis auf 2,5 Kieselsäure. 



H. Traube. 



P. Hautefeuille et L. Peau de St. Gilles: Sur la rep.ro- 

 duction des micas. (CR. 1887. t. 104. p. 508.) 



K. v. ChrustschofF : Über künstlichen Magnesiaglimmer. 

 (Tschermak's Mineralog.-petrogr. Mittheilungen. 1887. Bd. IX. p. 55.) 



Indem Hautefeuille die Fluorsilicate auf ein Gemenge, welches die 

 Zusammensetzung von Glimmer besitzt, einwirken lässt, erhält er den na- 

 türlichen Krystallen ganz ähnliche Kunstproducte. Die Reaction geht bei 

 circa 1000° vor sich. Angewandt wurde hauptsächlich Kalifluorsilicium. 

 Arsensaures Kali begünstigt die Reaction. 



Die Notiz Hautefeuille's trägt sehr den Charakter einer vorläufigen 

 Mittheilung und fehlt jede genauere Beschreibung der erhaltenen Krystalle, 

 ebenso wie eine chemische Untersuchung. 



Die Mittheilung Chrustschoff's enthält dagegen eine genaue Be- 



